— 566 — 
18. Sembrava dunque evidente che alla presenza di quell’1,18 per cento d’ar- 
senico nel bismuto da me sempre adoperato, si dovessero i singolari fenomeni fin qui 
studiati. 
Ma per persuadermene volli tentare di ottenere di nuovo le curve della tav. II, 
aggiungendo al bismuto purificato e fuso, una conveniente quantità d’arsenico. 
Feci molte serie di misure, che qui non trascrivo, con bismuto al quale avevo 
aggiunto più o meno arsenico ('). 
La resistenza era in generale aumentata, ma l’andamento della curva fu sempre 
affatto simile a quello della curva A. 
Provai, a far subire rapide variazioni di temperatura alle sbarrette ottenute; 
ma la curva della resistenza non variò di forma. 
Mi sarei dunque mal apposto attribuendo all’arsenico le singolarità prima notate. 
Provai quindi ad aggiungere varie sostanze al bismuto, facendovi combinare o 
un po’ di zolfo, o tenendolo fuso onde si ossidasse alquanto ecc.; ma non giunsi 
mai a riprodurre le curve della tavola II. 
Infine, benchè non mi sembrasse verosimile che le piccole traccie di stagno che 
conteneva il bismuto adoperato dapprima potessero esercitare nessuna influenza, pure 
provai ad aggiungere stagno al bismuto fuso in quantità diverse, accuratamente pesate. 
Riporterò quì nelle tab. XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII i risultati ottenuti 
in cinque serie di misure, sopra 5 sbarrette contenenti ordinatamente 0,1; 0,23; 
0,556; 2; 10 per cento di stagno. 
XXIV. XXV. 
t b t D t D 
0° 2, 469 0° 3,468 || 256° 3, 280 
17,5 423 17,5 456 || 242,5 292 
37,4 347 25 444. || 230,6 157 
59,5 320 46,5 373 || 199,5 039 
M8, 6 299 88,5 220 || 157,5 | 2,929 
103:5 304 1356 092 || 147 922 
137,5 360 180,5 098 || 126,5 957 
185,55 530 201,4 141 || 101,8 | 3,008 
217,6 45 224,5 208 81,5 054 
241,5 9310 233,5 250 54 137 
257,8 | 3,007 247,5 295 24,5 214 
264," 071 259, 6 228 0 281 
267,5 047 264,5 186 
(‘) Nell'atto in cui al bismuto fuso si aggiunge, anche in piccola quantità, l'arsenico, sì nota 
una notevole variazione nella tensione superficiale del metallo fuso; prima restava disteso aderendo 
alla porcellana della capsula; dopo invece se ne ritira d'un tratto in forma di globetto schiacciato, 
come una goccia di mercurio purissimo. 
